60 D? KARL V. MÜUAKÖZY: 



Meine Methode beriibt blos auf Berechnung und fübrt scbneller zum 

 Ziele. 



Ala Grundlage der Berecbnung dient mir die vollstiindige percentuelle 

 Analyse der Porzellauerde. 



Bekanntlicb bilden Quarz, Feldspath und Kaolin die Bestandtbeile der 

 Porzellanerde ; die zwei ersten entbalten kein Wasser, hingegen entbiilt 

 Kaolin 13,91o/o cbemiscb gebundenes Wasser, welcbes beilaufig bei 300° C 

 entweicbt. 



Das Analysenmaterial wird bei 130° C getrocknet, dann 20 — 25 Mi- 

 nuten láng mit der Bunsenflamme bis zur Rotbglutb erbitzt. Der Glübver- 

 lust wird als cbemiscb gebundenes Wasser betracbtet. Bleibt die Erde nacb 

 dem Erhitzen weiss, so entbielt sie nur Wasser und keine organiscbe Sub- 

 stanz; erscbeint sie aber gebráunt oder geíarbt, so wird die mit der Farben- 

 veránderung verbundene Gew^icbtsveránderung ermittelt und l)ei Feststellung 

 des cbemiscb gebundenen Wassers in Betracbt gezogen. Solcbe Correctionen 

 müssen angewendet werden, wenn die Porzellanerde organiscbe Substanzen, 

 Carbonate oder Sulfide entbált. 



Aus der Menge des cliemiscb gebundenen Wassers berecbne icb den 

 Kaolingebalt der Porzellanerde ausgebend von der Kaolinformel AljO.j 

 (Si02).2 . 2 H^O, welcbe 39,G84"/o Tbonerde, 4(5,400^0 Kieselsáure und 

 13,91% Wasser erfordert. 



Die zur Kaolinbildung nöthige Menge Thonerde wird von der in der 

 percentuellen Analyse angegebenen abgezogen, der Rest wird als zum Feld- 

 spatb gebörend betracbtet und dient als Grundlage zur Berecbnung des in 

 der Porzellanerde anwesenden Feldspatbes. 



Die Menge des Feldspatbes wird auch bei meiner Methode als Ortboklas 

 berecbnet ausgedrückt. Die Formel des Ortlioklases K.Alj (SiO-.)^ . 2 SiOj 

 erfordert: 04,60% Kieselsaure, 18,43% Tbonerde und 10,91"/o KaUumoxyd. 



Die Menge des Eisenoxyds wird in jedem Falle mit dem in der per- 

 centuellen Analyse gefundenen Werthe angegeben. 



Nun wissen wir die Menge des cbemiscb gel)undenen Wassers, die be- 

 recbnete Monge des Kaolins und Feldspatbes, die Menge des Eisonoxydes, 

 der die Summe dieser Bestandtbeile bis 100 erganzonde Rest kann getrost 

 als Quarz betracbtet werden. 



Meine an der Nagy-Mibályor und Aron-Seger's * an der Yrieixer Por- 

 zellanerde durcbgefübrte Analyse mögé, nacb beiden Motboden zusammen- 

 gestellt, die Brauchbarkeit meiner auf eiufacber Berecbnung berubenden 

 Metbode illustriren. 



Analyse der Porzellanerde von Yrieix. 



* Thoii-Tii(lnstrif'-Ztíí. 1.S7.S, Nr. \X 



[8] 



